标题：红酸枝木
形态特征
红酸枝是热带常绿大乔木，我国北方称之为“老红木”，广东、广西称之为“酸枝”，《国家红木标准》定  为“红酸枝”，红酸枝为豆科檀属木材，主要产于印度，以及东南亚一些国家。 红酸枝木的新切面有酸枝木特有的酸香气，故称之为酸枝。
《古玩指南》一书中二十九章曰：“唯世俗所谓红木者，乃系木之一种专名词，非指红色木言也”“木质之佳，除紫檀外，当以红木为最”，这是书中对老红木的评价。现在人们之所以要加上一个“老”字，是因为要区别于我们现在所谓的“红木”。
地理特征
老红木，广东多称为红酸枝，长江以北则称为老红木。它与黄花梨等同属豆科植物中的蝶形花亚科黄檀属。其木质与颜色相似于小叶紫檀，年轮纹都是直丝状，鬃眼比紫檀大，颜色近似枣红色。其木质坚硬、细腻，可沉于水，一般要生长500年以上才能使用，它区别于其他木材的最明显之处在于其木纹在深红色中常常夹有深褐色或者黑色条纹，给人以古色古香的感觉。  红酸枝木
其制作家具的工艺也应和紫檀木一样，即最后的工序应使用调匀底色，然后烫蜡的方法，千万不能使用普通硬木的做法——用漆。因为老红木饱含蜡质，只需打磨擦蜡，即可平整润滑，光泽耐久，给人一种淳厚的含蓄美。如果采用现代的擦漆工艺，恰恰掩盖了其木质的优良本性和纹理的自然之美。
市场上多见的红酸枝木纹理较直，有局部似黑酸枝木的栗褐色条纹，业内有称之为“绿筋”，就像人皮肤下的青筋——血管。质优的久置则木色变深，深枣红色至紫红色，色泽颇似檀香紫檀，木质细腻不亚于卢氏黑黄檀，是为红酸枝木的上品。
另外，偏褐色系的  红酸枝原木木，心材新切面紫红褐或暗红褐色，常带黑褐或栗褐色细条纹，产于东南亚。质优的心材紫红色或暗红褐色，弦切面带似黄花鱼腹部鱼皮纹。而偏红色系的红酸枝木，心材新切面柠檬红、红褐至紫红褐、常带明显黑色条纹，密度重，主要产地为中南半岛。
5大特点
老挝红酸枝学名紫榆，北方称老红木，是属黄檀属红酸枝木类，主要产于老挝，数百年方可成才使用。 老红木制成的家具(5张)
1、红酸枝开锯时，木材散发一种辛香，闻之有酸辛味。 红酸枝木(5张)
2、鬃眼：细、小而密。  红酸枝木珠
3、纹理：木纹质朴美观，优雅清新，有深褐色或黑色直丝状条纹。 
4、颜色：一般为赤红色和深红色，在空气中氧化可呈暗红色。 
5、木质：坚而重，结构细腻、油质重，可沉于水。
红酸枝木的识别
专业识别
根据GB/T18107—2000(红木)标准识别。
  交趾黄檀(1)交趾黄檀(Dalbergia c !ni nchinensis)。散孔材。生长轮不明显或略明显。心材新切面紫红褐或暗红褐，常带黑褐或栗褐色深条纹。管孔在肉眼下略见，含黑树胶;弦向直径最大244 U m，平均104um;数甚少至略少，2一13个/mm 2。轴向薄壁组织颇明显，主为同心层式细线状(宽，一4细胞，与射线交叉局部略呈网状或梯状)，稀冀状。木纤维壁甚厚。木射线在放大镜下可见波痕亦然射线组织同形单列(较多或甚多)及多列(两列成对或2一3列)。有酸香气或微弱;结构细;纹理通常直;气干密度1.01一1.09g/cm&sup3;。
  巴里黄檀(2)巴里黄檀(Dalbergia bariensis).散孔材。生长轮明显。心材新切面紫红褐或暗红褐，常带黑褐或栗褐色细条纹。管孔在肉眼下略见，弦向直径最大326um，平均144um:数甚少至略少。轴向薄壁组织颇明显，主为细线状(宽1一3细胞)，与射线交叉大部呈网状。木纤维壁甚厚。木射线在放大镜下明显;波痕在放大镜下未见或可见;射线组织同形单列(甚少)及多列((2一3列)。酸香气无或很微弱:结构细；纹理交错:气干密度1.07一1.099g/cm&sup3;。
  奥氏黄檀(3)奥氏黄檀。散孔材。生长轮明显或略明显。心材新切面呈柠檬红、红褐至深红褐，常带明显的黑色条纹:木屑酒精浸出液红褐色。管孔在肉眼下颇明显，弦向直径最大312um，平均189um;常含褐黄至红褐色树胶;数甚少至略少，1~11个/mm2.轴向薄壁组织数多，在肉眼下明显，主为傍管型，聚冀状及窄带状或细线状(宽1一8细胞，多数2一4细胞，常与射线交叉呈明显的网状及星散聚合。木纤维壁厚。木射线在放大镜下可见:波痕在放大镜下可见:射线组织同形单列(甚少)及多列((2列、稀3列)，异形川型倾向稀见。新切面有酸香气或微弱;结构细;纹理通常直或至交错;气干密度1.00g/cm&sup3;.
2.经验识别
(1)新切面或湿水后有酸臭气。
(2)木材重硬且沉于水。
(3)交趾黄檀颜色较深，。黑筋”较粗大而色深;巴里黄植在材面上常显有美丽的花纹，轴向薄壁组织常与木射线构成网状，在材面上常隐现“鸡翅纹.;奥氏黄檀“黑筋.较少，轴向薄壁组织带较宽，在材面上常呈现“鸡翅纹。
【图册】红酸枝木(8张)
1 红酸枝木:新切面有酸枝木特有的酸香气,故称之为酸枝。隶豆科,黄檀属.主要分布于东南亚、中南美洲的热带地区。
2 红酸枝作为红木木材，是有历史渊源的。清代中期以来，紫檀（檀香紫檀）和黄花梨（降香黄檀）日渐难求，开始从南洋（东南亚一带）进口木材以替代，当时它有“紫榆”之称，因有酸香气，广东称之为“酸枝”，因颜色大多为枣红色，长江以北多称之为“红木”或“老红木”，也就是现在的红酸枝木类。红酸枝木的木质仅次于檀香紫檀，优于鸡翅、花梨。
2 《红木》国家标准规定，红酸枝木类有如下四个必备的条件：①黄檀属（Dalbergia）树种；②木材结构细至甚细，平均管孔径向直径不大于200微米；③木材含水率12%时气干密度大于0.85g/cm3；④木材心材红褐色至紫红色。红酸枝木与黑酸枝木的区别就在木材心材的颜色上，黑酸枝木的材色栗褐色，常带黑色条纹。本类树种有：巴里黄檀Dalbergia bariensis，大乔木，分布于东南亚；赛州黄檀Dalbergia cearensis，大乔木，主要分布于巴西；交趾黄檀Dalbergia ochinchinensis，中乔木，主要分布于泰国、越南、柬埔寨；绒毛黄檀Dalbergia frulescensvar，大乔木，主要分布于巴西；中美洲黄檀Dalbergia granadillo，大乔木，主要分布于中美洲墨西哥等地；奥氏黄檀Dalbergia oliveri，中至大乔木，主要分布于缅甸、泰国、越南和老挝；微凹黄檀Dalbergia retusa，中乔木，主要分布于中美洲。都是红酸枝，但红酸枝木的材质有所不同，心材材色有深有浅，材色约分为偏红色系和偏褐色系。偏红色系的红酸枝木：心材新切面柠檬红、红褐至紫红褐、常带明显黑色条纹，密度重，气干密度1.0 g/cm3，主要产地为中南半岛。心材材色也是有深有浅，色浅的偏黄色，纹理较直。市场上多见的红酸枝木纹理较直，有局部似黑酸枝木的栗褐色条纹，业内有称之为“绿筋”，就像人皮肤下的青筋——血管。质优的久置则木色变深，深枣红色至紫红色，色泽颇似檀香紫檀，木质细腻不亚于卢氏黑黄檀，是为红酸枝木的上品。偏褐色系的红酸枝木：心材新切面紫红褐或暗红褐色，常带黑褐或栗褐色细条纹，产于东南亚。质优的心材紫红色或暗红褐色，弦切面带似黄花鱼腹部鱼皮纹。红酸枝木中还有纹理特别的类型。有弦切面带似肌肉纤维一样的浅色条纹，略似鸡翅木“V”形纹理的；也有弦切面花纹扭曲夸张艳丽的。  
4 目前市场上，红酸枝木多出产于东南亚一带，主要有老挝、缅甸、泰国、柬埔寨等国家。现在入境的木材多为已经粗加工去除边材的方材，一般横截面为30&amp;#215;30cm以上，大料可达50～60cm，价格以吨为单位计算，个别也有按根论假的。红酸枝木材也有圆材的，直径较小，以老挝出产为主，偏紫红色，有黑色纵条纹（业内称“黑筋”），纹理美丽，有类似降香黄檀的鬼脸纹，密度大沉于水，这种情况的为以前的存料较多；材质稍差的，纹理相似，但颜色较浅，不均匀，密度较小多不沉于水，主产于缅甸，价格以立方米为单位计算。两者材质上差别很大，差价也很大。目前市场价格为，缅甸材每立方米5000～9000元，老挝材红酸枝每吨12000～20000元不等。 
5 红酸枝木产量大，有宽大材幅，颜色花纹美丽，材质优良，广泛用于制作各种类型、款式红木古典家具，也适宜制作装饰工艺品，乐器、雕刻等。是上等的好木材,深受广大收藏爱好者的喜爱!